292 Is. KupFFEUscnLAEGEn. — Procédé pour anilyser 



amené à l'état d'oxide fcrrosn-fcrrique (ce que l'on peut constater 

 par Ifs barreaux aimantés), et que le manque d'oxigéne pour faire 

 de l'oxide ferriquc est compte comme étant de l'oxide zincique , dont 

 les constituants ont été volatilisés , il faut mettre le résidu de ce 

 grillage dans une petite ca[)sule de porcelaine contenant un peu d'a- 

 cide azotique, et réchauffer afin de porter le fera son maximum 

 d'oxidation, après quoi on pèse. Ce poids étant soustrait de celui du 

 minerai grillé, auquel on a ajouté le poids des cendres du noir de 

 fumée s'il en laissait , la différence indique l'oxide zincique absent 

 et duquel on calcule le poids du zinc métallique. 



On pourrait , au besoin , faire le grillage avec l'acide azotique 

 dans le tèt môme, mais comme sa pâte est poreuse, le nitrate for- 

 mé et encore liquide , pénétrerait dans les pores, le tèt serait mis 

 hors d'usage, et on ne pourrait en détacher complètement le résidu 

 pour le peser séparément. 



Si l'on avait à sa disposition ime capsule réfractaire non vernissée 

 intérieurement , on pourrait y exécuter toutes les opérations de cet 

 essai. 



Il ne convient pas non plus d'ajouter l'acide azotique au résidu 

 immédiatement après la réduction et avant d'avoir bridé le charbon, 

 parce qu'alors on aurait des déflagrations et par conséquent des per- 

 tes; le mieux est d'opérer comme il vient d'èire indique. 



Par ce procédé on peut faire un essai complet en moins de trois 

 heures , avec peu de combustible comparativement à la quantité 

 qu'il en faut lorsqu'on emploie le fourneau à vent qui , en outre, 

 exige chaque fois un autre creuset. 



Les essais des minerais les plus silicates doivent être placés au 

 fond de la moufle parce qu'ils exigent une plus forte température 

 que les autres. 



Il est bien entendu que si le noir de fumée , que l'on se propose 

 d'employer , laissait des cendres après sa combustion, on devrait 

 dessécher et peser tout ce que l'on en emploierait dans cette opé- 

 ration. 



Pour donner une idée de l'exactitude de ce procédé, nous allons 

 rapporter des exemples d'analyses exécutées au laboratoire de l'L'ni- 

 vcrsité de Liège. 



1° Un mélange fait de 3 gr. bO d'oxide zincique et de 1 gr. 50 

 d'oxide fcrrique, tous deux purs, ayant été traités comme il a été 

 exposé plus haut, et jusqu'à ce que les barreaux aimantés n'aient 



